467 
Bulletin de l'Académie Impériale 
468 
habe ich genau nach den Angaben von Hvoslef nach- 
gemacht, erhielt ein unmagnetisches Phosphoreisen, 
das folgende procentische Zusammensetzung zeigte, 
nämlich: 
Eisen. ..... 64,25 
Phosphor...35,98 
100,23 
Diese Zahlen stimmen mit denen von Hvoslef 
durchaus überein. Dieses Phosphoreisen wird von Jod, 
selbst wenn es damit mehrere Tage hindurch in Be- 
rührung ist, nicht angegriffen. Salpetersäure löst es 
aber nach und nach in der Wärme vollständig auf 
und ebenso Salzsäure. Um die Erscheinungen beim 
Auflösen in concentrirter Salzsäure genauer zu ver- |. 
folgen, wurden zwei quantitative Versuche ausgeführt. 
Die Auflösung in Salzsäure erfolgt hier ebenso lang- 
sam wie bei dem früher beschriebenen Phosphoreisen, 
so dass zur Lösung von 0,2 bis 0,3 Grm. Phosphor- 
eisen die Digestion gegen 5 Tage lang fortgesetzt 
werden musste, wobei aber ein Kochen der Säure 
durchaus nicht erfösterlich ist. Tn den zwei Versu- 
chen wurden aus der Lösung 21,37% und 20 ,81% ; 
im Mittel 21,09%, Phosphor als Phosphorsäure er- 
halten. Diese Quantität Phosphor verhält sich zu dem 
ganzen Phosphorgehalte v von 35 ‚66%, sehr genau wie 
3:5; x 
Phosph MN dureh Reduction aii Kohle. 
E 
In einem mit reiner Zucl erkohle ausgefütterten 
hessischen Tiegel wurden 10 Gri des wasserfreien 
phosphorsauren Eisenoxyds der Reduet ; 
fen. Während 17, Stunden wurde der Tiegel der hef- 
tigsten Hitze im Geblüseofen ausgesetzt. Nach. dem 
Erkalten des Tiegels fand ich im Innern desselben eine 
Kugel von phosphorhaltigem Gusseisen.. ‚Dieses Eisen 
zeigte eine graue Farbe, sehr brüchig, auf den kristalli- 
nischen Bruchflächen eue angelaufen, sehr schwach 
magnetisch. In Königswasser ziemlich leicht löslich, 
in Salzsäure nach langem Kochen vollständig löslich. 
Analyse I. 0,305 Grm. Phosphoreisen wurden in 
Königswasser aufgelöst und gaben 
Eisen...... 0,2325 oder i $ "u 
Phosphor.. .0,0715 
0,8040 99 E. 
Analyse II. ausgeführt von Hrn Titow. 0,3065 
Grm. wurden während 4 Tage mit concentrirter Salz- 
L ion, unterwor- i 
säure gekocht, bis Alles aufgelöst war, und aus der 
Lósung dann erhalten 
Eisen 0,2352 oder 76,729), 
Phosphor...0, ‚0369 12,03 
0,2721 88,75% 
Aus dem Vergleich dieser beiden Analysen ergiebt 
sich, dass durch die Auflösung dieses Phosphoreisens 
in Salzsäure nur die Hälfte des Phosphorgehalts zu 
Phosphorsäure oxydirt wird. 
Betrachtet man diese Resultate mit der Zusammen- 
setzung des zur Reduction benutzten phosphorsauren 
Eisenoxydes, nämlich mit 
2 Áq. Eisen...... 56,00 37,089, 
1 » Phosphor...31,03, 20,54 
8 » Sauerstoff. ..64,00 42,98 
151,08 100 
so hátte man, wenn bei der Reduction durch die Ein- 
wirkung der Kohle nur der Sauerstoff ausgeschieden 
wäre, 57,62 Theile Phosphoreisen (Pe Di erhalten 
müssen. Diesem ist aber nicht so, indem die Resul- 
tate der ersten Analyse belegen, dass ein Theil des 
Phosphors mit ausgeschieden ist. Die Zusammen- 
setzung dieses Phosphoreisens nähert sich am besten 
der von Berzelius beschriebenen Verbindung Peif, 
deren Zusammensetzung schon früher angegeben wor- 
den ist. 
Zugleich mit diesem Reductionsversuche wurde ein 
anderer ausgeführt, in welchem Vivianitpulver mit | 
Eisenoxyd gemengt genommen wurde. Das so erhal- 
tene phosphorhaltige Roheisen hatte eine weisse Farbe, 
sehr hart und stark magnetisch. Die Zusammensez- 
zung desselben war folgende, wo die Oxydation durch 
Königswasser bewirkt war, nämlich 
ET S d 5,75 
Phosphor.. ...14,25 
100,00 
Nach der Auflösung i Salzsäure, die sehr langsam 
erfolgte, wurde in der Lósung gefunden 
Fish... 85,10 
Phosphor 8,14 
93,24. 
Phosphornickel. 
Wird eine Lósung von schwefelsaurem Nickeloxyde 
bei gewöhnlicher Temperatur durch einen Überschuss 
von phosphorsaurem Natron gefällt, so erhält man 
einen zarten, bläulich weissen Niederschlag, der nach 
